918 



Zellphysiologie - - Zement 



teilung mechanisch, d. h. durch physikalische 

 Faktoren verstandlioh zu machen. Ueber 

 die speziellen Verhaltnisse bei Zellteilung, 

 Befruchtung usw. vgl. die Artikel ,,Fort- 

 pflanzung'', ,,Befruchtung", ,,Ver- 

 erbung", ,,Tod", ,,Zelle und Zell- 

 teilung". 



Literatur. Max Veru'orn f Allgcmeine Physio- 

 lorjie, V. Au ft. Jena 1900. Derselbe, Er- 

 rvgung d. Lahmung. Jena 1914. -- Rlntmbler, 

 Das Protoplasma als physikalisches System. 

 Wiesbaden 1914. O. Hertu'ig, Allgcmeine 

 Biologic, IV. Auff. Join 1912. Paul 



Jensen, Organische Zweckmaftigkt.it, Entwickc- 

 liutg und Vererbung vom Stand jnuikLe dcr Phy- 

 siologic. Jena 1907. Rubner, Die Er- 

 nahrungsphysiologie dcr Hcfezelle bei alkoholi- 

 scher Gcirung. Leipzig 1913. Kruse, All- 

 gcmeine Mikr<Mologic. Leipzig 1910. - Tiger, 

 stedt, Hawdbuch der physiologischen Methodik 

 Bd. i. Leipzig 1911. 



M. Venvorn. 



Zement. 



I. Zement imallgemeinen. II.Diehydraulischen 

 Bindemittel. 1. Hydraulische Kalke. 2. Roman- 

 zemente. 3. Puzzolanzemente. 4. Portlandzement 

 (Eisenportlandzement, Hochofenzement). III. Der 

 Portlandzement. 1. Begriffserklarung. 2. Ge- 

 schichte. 3. Fabrikation. a) Auibereitung. 

 a) NaBverfahren, /3) Trockenverfahren. 7) Halb- 

 naBverfahren. b) Brennen. c) Eigenschaften. 

 d) Lagern. e) Verwendung. IV. Der Portland- 

 zement und seine Entstehung vom wissenschaft- 

 lichen Standpunkt. 1. Brennen und Sintern. 2. Der 

 ,,freie" Kalk. 3. Petrographie. a) Alit. b) Belit. 

 c) Celit, d) Felit, e) Amorphe, glasige Substanz 

 (Schlacke). 4. Chemise he Konstitution. 5. Ab- 

 binden und Erhiirten. 



I. Zement im allgemeinen. 



Ganz allgemein fallen unter den Be- 

 griff Zement alle die Korper, die in gepul- 

 vertem Zustande mit Wasser angeriihrt 

 aus einer weichen, leicht zu verarbeitenden 

 Form in einen festen, i'ormbestandigen Zu- 

 stand tibergehen, der eine Verkittung mit 

 anderen festen Korpern zu bewirken vermag. 

 Meist gebraucht man aber das Wort Zement 

 in einem sich auf die sogenannten hydrau- 

 lischen Zemente beschrankenden Sinne. Diese 

 sind, wie schon der Beiname hydraulisch 

 andeutet, gegeniiber den gewohnlichen 

 Bindemitteln dadurch ausgezeichnet, da6 

 sie auch unter Wasser zu erharten vermogen 

 und in Wasser gelagert ihre erlangte Festig- 

 keit beibehalten resp. verstarken. 



II. Die hydraulischen Bindemittel. 



Die hydraulischen Bindemittel enthalten 

 alle aufgeschlossene Kieselsaure, die mit 

 Basen, vor alien Dingen konimt Kalk in 



Frage, unter Salzbildung zu reagieren ver- 

 mag. Wir konnen sie in vier Klassen ein- 

 teilen: Hydraulische Kalke, Romanzemente, 

 Schlackenzemente und Portlandzement. 



1. Hydraulische Kalke. Hierher gehoren 

 magere Kalke mit iiber 75% kohlensaurem 

 Kalk. Sie sind urn so wertvoller, je mehr 

 reinen Ton sie enthalten. Eine Aufbereitung 

 vor dem Brennen findet nicht statt. Mit 

 Wasser angeriihrt Ib'schen sie sich ab und 

 zerfallen zu Pulver. 



2. Romanzemente. Sie stehen dem ge- 

 wohnlichen hydraulischen Kalke sehr nahe, 

 iibertreffen diesen aber durch einen hoheren 

 Gehalt an Ton. Beim Brennen darf keine 

 Verschlackung eintreten, und es wird nur so 

 hoch erhitzt, daB die Kohlensaure entweicht. 

 Die gebrannten Stucke zerfallen nicht mit 

 Wasser, sondern miissen vor Gebrauch ge- 

 mahlen \\ r erden. 



3. Puzzolanzemente. Sie sind kiinst- 

 liche hydraulische Kalke, die aus einer 

 Mischung von geloschtem Kalk und Stoffen 

 bestehen, die sogenannte Hydraulefaktoren 

 enthalten. Solche Zusatze zum Kalk sind: 

 Puzzolan, San tori n und TraB, schlacken- 

 artige Erden, die in der Natur vorkommen, 

 und kiinstliche Schlacken. Diese Zusehlag- 

 stoffe werden fein gemahlen und dem zu 

 Pulver zerfallenen, geloschten Kalke zu- 

 gesetzt. 



4. Portlandzement. Er ist im Gegensatz 

 zum Romanzement kiinstlicher Natur, bedarf 

 einer Aufbereitimg und wird bei hoherer 

 Temperatur gebrannt als die anderen Binde- 

 mittel. Als Unterabteilung miissen hier 

 noch der Eisenportlandzement und Hoch- 

 ofenzement angefiihrt werden. 



Der Eisenportlandzement ist ein 

 Gemisch, das aus mindestens 70% Port- 

 landzement und hochstens 30% gekornter 

 Hochofenschlacke besteht. 



Der Hochofenzement ist ein hydrau- 

 lisches Bindemittel, das vorwiegend aus 

 gekornter Hochofenschlacke besteht, welche 

 mit einem Zusatz von Portlandzement fein- 

 gemahlen und innig gemischt wird. 



III. Der Portlandzement. 



i. Begriffserklarung. Das wichtigste 

 von alien hydraulischen Bindemitteln ist 

 der Portlandzement. So gut es aber der 

 Technik auf rein empirischem Wege gelungen 

 ist, ein einwandfreies, ganz bestimmten 

 Vorschriften geniigendes Material von immer 

 gleichen Vorziigen herzustellen. so wenig 

 ist es trotz eifrigen Forschens bis jetzt mog- 

 lich gewesen, eine exakte wissenschaftliche 

 Definition des Wesens des Portlandzementes 

 zu geben. Daher enthalten die ,,deutschen 

 Nor men fur einheitliche Lieferung und 

 Priifimg von Portlandzement (Dezember 



